12 ESSAIS DE FABRICATION DE PAPIER 



rence au second procédé, qui, en général, convient mieux 

 aux bois feuillus. 



Le bois, préalablement écorcé, puis^réduit en fragments 

 de 2 à 3 centimètres, a été lessivé comme suit : 



Matière première sèche 200 gr. 



Soude calculée en NaOH pur, 20 p. 100 40 gr. 



Concentration de la lessive 5° Baume 



Pression 3 atmosph. 



Durée de la cuisson 15 heures 



Ce traitement est onéreux, tant par la grande quantité de 

 soude nécessaire que par sa longue durée. 



Après un lavage énergique et un défibrage judicieux, la 

 pâte écrue obtenue a été blanchie dans une solution de chlo- 

 rure de chaux pesant 10° Baume. Le blanchiment est mé- 

 diocre : malgré l'action prolongée du chlore la pâte conserve 

 une couleur jaunâtre. 



Les pâtes écrue et blanchie ainsi obtenues ont été tirées par 

 le procédé à la cuve et ont fourni divers échantillons de papier. 



Ces papiers sont loin d'être satisfaisants: ils sont peu tenaces, 

 et c'est leur plus grand défaut; en outre leur aspect est bien 

 médiocre. 



Examinée au microscope (pi. II), la cellulose de bois-bouchon 

 se montre formée de fibres ligneuses ayant de 1 millimètre à 

 1 mm. 1 /2, en moyenne 1 mm. 20, de longueur. Leur diamètre 

 est de m. 025 environ. Assez larges en leur milieu et sur à 

 peu près la moitié de leur longueur, elles se rétrécissent forte- 

 ment aux deux extrémités, qui forment de longues pointes 

 très effilées ; souvent elles sont terminées en baïonnette. La 

 paroi de la fibre est toujours très mince ; elle est, par places, 

 amincie en larges ponctuations transversales. Ainsi que cela 

 arrive souvent chez les essences tropicales à croissance rapide 

 et continue, il n'y a pour ainsi dire pas de fibres à parois 

 épaisses et à lumen réduit. 



Les éléments non fibreux consistent en vaisseaux et rayons 

 médullaires. Les vaisseaux sont peu abondants. Leur taille 

 est médiocre ; leur diamètre moyen est de mm. 20 à mm. 25. 



